528 ATÉLESTITE. HYP0CL0R1TE. 



choïdale ou inégale. Semi-transparent ou opaque. Eclat adaman- 

 tin. Brun de girofle inclinant au rougeâtre ou au noirâtre; gris 

 jaunâtre ; jaune de miel. Poussière gris jaunâtre. Dur. = 4,5 à 5. 

 Dens. = 5,965 (Breithaupt). 



Dans le matras, décrépite et dégage un peu d'eau. Au chalu- 

 meau, sur le charbon, colore la flamme en vert bleuâtre et fond 

 avec effervescence en une perle brunâtre entourée par une auréole 

 jaune. Avec la soude , se réduit en bismuth métallique. Donne 

 quelquefois une odeur arsenicale. Fait gelée avec l'acide chlorhy- 

 drique. Chauffé avec l'acide sulfurique, fournit la réaction du 

 fluor. 



Paraît pouvoir être considéré comme un silicate de bismuth de 



la formule Bi* Si 9 , mélangé d'un peu de phosphate et de fluorure de 

 fer. 



Une analyse par Kersten a fourni : 



Si Bi Fe Mn P FI et H 



22,23 69,38 2,40 0,30 3,31 4,01 = 98,63 



L'eulytine, en très-petits cristaux isolés ou groupés , tapisse les 

 cavités d'un quartz eristallin, avec bismuth natif et bismuth oxydé, 

 dans des filons de cobalt, a Schneeberg et a Bràunsdorf près Frei- 

 berg en Saxe. 



Atélestite; Breithaupt. Très-petits cristaux dérivant d'un 

 prisme rhomboïdal oblique. Transparente ou translucide. A l'aide 

 d'un microscope grossissant 50 fois environ, j'ai reconnu que des 

 cristaux ayant l'apparence d'octaèdres à base rhombe agissaient 

 fortement sur la lumière polarisée. Eclat gras ou adamantin. 

 Jaune de soufre. Dur. = 5 environ. Densité considérable. Au 

 chalumeau, donne la réaction du bismuth. Se trouve sur le quartz 

 et l'eulytine, à Schneeberg en Saxe. 



Hypochlorite; Schùler. Grùneisenerde. Masses compactes 

 à structure confusément cristalline. Cassure unie ou conchoïdale. 

 Translucide ou opaque. Eclat vitreux faible. Vert serin plus ou 

 moins foncé. Poussière d'un vert clair. Fragile. Dur. = 6. 

 Dens. = 2,93 a 3,04. Infusible au chalumeau sur le charbon, 

 mais déposant autour de la pièce d'essai un sublimé jaune, volatil 

 dans la flamme réductrice. Avec la soude, donne une scorie noire 

 qui contient des grains métalliques d'un blanc grisâtre. Insoluble 

 dans les acides. La composition annonce une substance peu ho- 

 mogène. Schùler a obtenu : 



